— 298 — 



scioglieva negli alcali e nell'ammoniaca con svolgimento di idrogeno; ed in 

 accordo con la sua ipotesi egli ammise che fosse silicio amorfo. 



Il solfuro nero da me ottenuto trattato con l'acqua si decompone svol- 

 gendo completamente idrogeno solforato, e si produce della silice solubile 

 ed un corpo molto suddiviso, insolubile, di colore aranciato scuro che ricorda 

 quello dell'ocra. 



Per preparare questo corpo, l' idrolisi venne compiuta con acqua prima 

 bollita, in atmosfera di idrogeno e raffreddando a 0°. Separato poi per fil- 

 trazione e lavato abbondantemente con acqua e infine con alcool assoluto, 

 fu posto a seccare su acido solforico, a peso costante. 



Questo prodotto di idrolisi lasciato a contatto dell'acqua svolge lenta- 

 mente idrogeno, e si trasforma in silice; la reazione è più rapida a caldo. Con 

 la soluzione di ammoniaca e con quelle degli alcali caustici, a freddo, svolge 

 rapidamente l' idrogeno trasformandosi in silice. Si discioglie, lentamente a 

 freddo, nella soluzione di ac. fluoridrico con svolgimento di idrogeno. È in- 

 sensibile agli altri acidi. Il composto secco, possiede le stesse proprietà, di 

 quello idrato, riscaldato su lamina di platino brucia formando silice: esso 

 si mostra omogeneo amorfo al microscopio. 



Per sottoporlo all'analisi, dopo seccato nel vuoto, venne tenuto in stufa 

 a 120° a peso costante; si ebbero però delle diminuzioni molto piccole di 

 peso. Il silicio venne dosato trasformandolo in silice con potassa al 30 % ? 

 e l' idrogeno per combustione con ossido di rame. Le analisi I e II si riferi- 

 scono ad un prodotto ottenuto in una scissione; la ITI ad un'altra scissione. 



I. Gr. 0,1914 di sostanza fornirono gr. 0,3250 di Si0 2 . 



II. » 0,1782 » » » 0,0232 di H 2 0. 



III. » 0,1066 » » » 0,1826 di Si 0 2 . 



In cento parti : 



I II III 



Si 79,84 — 80,54 



H — 1,44 — 



Ho determinato anche l' idrogeno che si svolge nella decomposizione 

 con gli alcali della sostanza delle analisi I e II. 



Gr. 0,0436 di sostanza fornirono ccm. 52 di H 2 a 24° e mm. 731. 



Per cento: 



H 9,48. 



Per quanto i dati fra le due scissioni siano alquanto concordanti, non 

 può stabilirsi con sicurezza alcuna formula, perchè non si può escludere che 

 nella sostanza vi sian contenute delle piccole quantità di silice. Venne ten- 

 tato di separare la silice che in essa vi fosse contenuta sottoponendola a 



